利用预置涂层法对三种不同成分的合金粉(Ni60A+10,15,20 wt%(Ti+C))在45号钢表面进行了一系列激光表面熔覆实验.实验结果表明:利用预置涂层激光表面熔覆技术,可以在碳钢表面直接原位合成TiC颗粒增强的Ni基合金复合涂层,iC颗粒在激光重熔过程中由石墨和钛原位反应而成.涂层与基体呈良好的冶金结合,涂层宏观质量完好,无裂纹和气孔等缺陷.涂层组织呈典型的外延生长特征,由r-奥氏体、CrB、、M23C6和TiC等相组成.原位形成的TiC颗粒与基体界面洁净,无任何附着物存在.熔覆层内TiC颗粒呈梯度分布.熔覆层内增强颗粒的数量和尺寸随涂层中添加(Ti,)量的增加而增加.涂层显微硬度呈梯度分布,最大可达HV0.2850,约为基材显微硬度的3.5倍.
激光熔覆 原位合成 镍基合金